JIS 改正に伴う溶融亜鉛めっき製品に関する取扱いについて
令和 3 年 12 月 20 日付けで溶融亜鉛めっきに関する日本産業規格（JIS）、JIS H 8641（溶融亜鉛めっき）及び JIS H 0401（溶融亜鉛めっき試験方法）が改正されました。これに伴い「防護柵の設置基準・同解説」の溶融亜鉛めっきの JIS に関する記載箇所を、JIS H 8641:2021 によるめっきの種類の記号及びめっき皮膜の試験方法に読み替えをし、修正していただきたくお願いいたします。
（参考）JIS H 8641:2007（改正前）と JIS H 8641:2021（改正後）の対照表
2007 改正前 ： 付着量（旧規格）22021 改正後 ： 膜厚（新規格）種類

記号

付着量（g/m ）適用例（参考）種類の記号

膜厚（μm）

適用例（参考）

1種A

HDZ A

250 以上

厚さ 5mm 以下の鋼材・鋼製品、鋼管

HDZT 3535 以上

厚さ 5 mm 以下の素材、直径 12 mm 以上のボ類、直径 12mm 以上のボルト・ナット

ルト・ナット、厚さ 2.3 mm を超える座金などで、及び厚さ 2.3mm を超える座金類

遠心分離によって亜鉛のたれ切りをするもの又は機能上薄い膜厚が要求されるもの

1種BHDZ B

300 以上

厚さ 5mm を超える鋼材・鋼製品、鋼HDZT 4242 以上

管類及び鋳鍛造品類

厚さ 5 mm を超える素材で、遠心分離によって亜鉛のたれ切りをするもの又は機能上薄い膜厚が要求されるもの

2 種 35

HDZ 35350 以上

厚さ 1mm 以上 2mm 以下の鋼材・鋼HDZT 4949 以上

製品、直径 12mm 以上のボルト・ナッ

厚さ 1 mm 以上の素材、直径 12 mm 以上のボ
ルト・ナット及び厚さ 2.3 mm を超える座金

ト及び厚さ 2.3mm を超える座金類
2 種 40HDZ 40400 以上

厚さ 2mm を超え 3mm 以下の鋼材・HDZT 56

56 以上

厚さ 2 mm 以上の素材

HDZT 6363 以上

厚さ 3 mm 以上の素材

HDZT 7070 以上

厚さ 5 mm 以上の素材

HDZT 7777 以上

厚さ 6 mm 以上の素材

鋼製品及び鋳鍛造品類
2 種 45

HDZ 45450 以上

厚さ 3mm を超え 5mm 以下の鋼材・鋼製品及び鋳鍛造品類

2 種 50HDZ 50500 以上

厚さ 5mm を超える鋼材・鋼製品及び鋳鍛造品類

2 種 55HDZ 55550 以上過酷な腐食環境下で使用される鋼材・鋼製品及び鋳鍛造品類

防護柵の設置基準・同解説（現 行 R3.3）P.30～31

修正後

第 2 章 車両用防護柵

第 2 章 車両用防護柵

3．構造および材料

3．構造および材料

（解説）

（解説）

(4) 防錆・防食処理(4) 防錆・防食処理
～中略～

～中略～

1）一般的な防錆・防食処理方法

1）一般的な防錆・防食処理方法① 鋼製材料① 鋼製材料

鋼製材料の防錆・防食処理は，溶融亜鉛めっきによる方法が優れ，広く一般的に用いられている。仕上げ方法は，塗装による場合のほか溶融亜鉛めっき地肌の場合もある。

鋼製材料の防錆・防食処理は，溶融亜鉛めっきによる方法が優れ，広く一般的に用いられている。仕上げ方法は，塗装による場合のほか溶融亜鉛めっき地肌の場合もある。

～中略～

～中略～

亜鉛めっき地肌による仕上げは，長期防錆・防食を必要とする場合に用いる。この場合，亜鉛めっきの付着亜鉛めっき地肌による仕上げは，長期防錆・防食を必要とする場合に用いる。この場合，亜鉛めっきの膜厚量は，JIS H 8641 HDZ 55（550g/m2）に準ずるものとする。

は，JIS H 8641 HDZT 77（77μm 以上）とする。

鋼製防護柵の各部材に適用される亜鉛めっきの JIS 規格および内容を表－2･2･6 に示す。

鋼製防護柵の各部材に適用される亜鉛めっきの JIS 規格および内容を表－2･2･6 に示す。

～中略～

～中略～

表－2･2･6 鋼製材料に用いられている防錆・防食などの処理
名称
溶融亜鉛めっき
鋼板及び鋼帯JIS 規格適用

G 3302

塗装仕上

部材
支柱，ビーム，金具類

亜 鉛 め っ き 支柱，ビーム（t＞3mm
溶融亜鉛めっき

H 8641

仕上厚），ブラケット－金具類，ボルト類－パイプ（t≦3mm 厚）表－2･2･6 鋼製材料に用いられている防錆・防食などの処理
備考

名称

亜鉛めっき付着量は溶融亜鉛めっき鋼

Z27 同等以上

板及び鋼帯

JIS 規格適用

G 3302

塗装仕上

支柱，ビーム，金具類

亜鉛めっき仕支柱，ビーム（t＞3mm上厚），ブラケット－金具類，ボルト類－パイプ（t＜3mm 厚）

HDZ 55
HDZ 35

溶融亜鉛めっき

H 8641

JIS H 8641 に従い板厚に応じた付着量を確保

部材

防食性能を高めるため
ワイヤロープG 3525

－

ケーブル

亜鉛めっき付着量

試験法

H 0401

付着量規定注）略

亜鉛めっき付着量は Z27同等以上
HDZT 77
HDZT 49
JIS H 8641 に従い板厚に応じた膜厚を確保
防食性能を高めるため

ワイヤロープG 3525－ケーブル

300g/m2 同等以上
溶融亜鉛めっき

備考

亜鉛めっき付着量
300g/m2 同等以上

溶融亜鉛めっき試
験法

H 0401膜厚試験
付着量試験注）略～中略～2）環境条件の厳しい場所での防錆・防食効果を高めた処理方法～中略～2）環境条件の厳しい場所での防錆・防食効果を高めた処理方法～中略～① 鋼製材料～中略～① 鋼製材料

鋼製材料を環境条件が特に厳しい場所に設置する場合の防錆・防食効果を高めた処理は，現在，溶融亜鉛め

鋼製材料を環境条件が特に厳しい場所に設置する場合の防錆・防食効果を高めた処理は，現在，溶融亜鉛めっき（この場合，亜鉛めっきの付着量は，JIS H 8641 HDZ 55（550g/m2）に準ずる。
），溶融亜鉛・アルミニウっき（この場合，亜鉛めっきの膜厚は，JIS H 8641 HDZT 77（77μm 以上）とする。
），溶融亜鉛・アルミニム合金めっき（JIS H 8643），溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき，高耐食塗装（ウレタン樹脂ウム合金めっき（JIS H 8643），溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき，高耐食塗装（ウレタン樹系，アクリル樹脂系およびポリエステル樹脂系の厚膜塗装ならびにフッ素樹脂系塗装など）等の実例がある（図脂系，アクリル樹脂系およびポリエステル樹脂系の厚膜塗装ならびにフッ素樹脂系塗装など）等の実例がある－2･2･6 参照）。以下略。

（図－2･2･6 参照）。以下略。

なお、アルミニウム合金材の JIS も一部改正されておりますので、以下のとおり修正をお願いいたします。
防護柵の設置基準・同解説（現 行 R3.3）P.76～77

修正後

第 3 章 歩行者自転車用柵

第 3 章 歩行者自転車用柵

3－2 種別3－2 種別3．構造および材料

3．構造および材料

（解説）

（解説）

(3) 材料(3) 材料

歩行者自転車用柵に用いる材料は，長期間にわたって使用されるものであることから，十分な強度を持ち，耐久性に優れ，維持管理が容易なものが用いられる必要がある。

歩行者自転車用柵に用いる材料は，長期間にわたって使用されるものであることから，十分な強度を持ち，耐久性に優れ，維持管理が容易なものが用いられる必要がある。

歩行者自転車用柵に用いられる材料の例を表―3・2・4 に示す。

歩行者自転車用柵に用いられる材料の例を表―3・2・4 に示す。

～中略～

～中略～

表－3･2･4 車両用防護柵に用いられる材料の例

表－3･2･4 歩行者自転車用柵に用いられる材料の例

規格番号

名称

鋼材

記号

JIS G 3101

一般構造用圧延鋼材

SS400

JIS G 3444

一般構造用炭素鋼鋼管

STK400，STK490
A6061S-T6，A6N01S-JIS H 4100アルミニウムおよびアルミニウ

T5，A6N01S-T6，

ム合金押出形材

A6063S-T5，
A6063S-T6
A6061TE-T6，A6N01TE-

JIS H 4080

アルミニウムおよびアルミニウ

T6，A6063TE-T5，

ム継目無管

A6063TE-T6

規格番号

名称

JIS G 3101

一般構造用圧延鋼材

SS400

JIS G 3444

一般構造用炭素鋼鋼管

STK400，STK490

アルミニウム合金材

アルミニウム合金材

～中略～

材料

鋼材

材料

記号

～中略～
A6061S-T6，A6005CSJIS H 4100

アルミニウムおよびアルミニウ

T5，A6005CS -T6，

ム合金押出形材

A6063S-T5，
A6063S-T6
A6061TE-T6，

JIS H 4080

アルミニウムおよびアルミニウ

A6005CTE-T6，

ム合金継目無管A6063TE-T5，A6063TET6

以下略。

以下略。

以上